— 302 — 



Die erste Spalte vorstehender Tabelle gibt das direkt gefundene 

 Gewicht der Körper in der Luft, die zweite dasjenige unter Wasser 

 (Temperatur IS*'), die dritte das Volumen, die vierte das unkorrigierte 

 spezifische Gewicht, die fünfte das auf Wasser von 4** und Gewicht 

 im luftleeren Räume reduzierte spezifische Gewicht, die sechste die 

 Differenzen, welche sich bei den zwei Körpern gleichen Gehalts er- 

 geben, die siebente das Mittel aus je zwei Angaben der Spalte Nr. 5. 

 Diese Mittelwerte sind mit Rücksicht auf die Grösse der Differenzen 

 (Spalte 6) nur mit zwei Dezimalen verzeichnet. 



Die auf diese Weise experimentell gefundenen Werte für die 

 Dichten einer Skala von Legierungen zwischen Blei und Zinn stim- 

 men sehr nahe überein mit solchen, welche rechnerisch gewonnen 

 werden, wenn man besagte Legierungen als aus Blei und Zinn ge- 

 mengte Körper betrachtet, wobei es gleichgültig ist, ob die Mengung 

 eine grobe, d. h. die Nebeneinanderlagerung der heterogenen Körper 

 deutlich zeigende ist, oder eine sehr feine, als deren Feinheitsgrenze 

 dann eben die Legierung betrachtet werden müsste. Wendet man 

 nämlich zur Bestimmung der Dichten der untersuchten Legierungen 

 unter Benutzung der gewonnenen Werte für das spezifische Gewicht 

 von Blei und Zinn die Formeln 



^1 = Vp + V, 



oder 



D, 





D, 





V 4- V 



an , in welcher D das spezifische Gewicht , P das absolute Gewicht 

 und V das Volumen bezeichnet, von den Indices aber 1 auf die Legie- 

 rung, p auf Blei, s auf Zinn zu beziehen ist, so erhält man folgende, 

 mit den experimentell gefundenen Werten durch Gegenüberstellung 

 verglichene Zahlen : 



Spez. Gew. der Legierung 



berechnet 



gefunden 



1. 100 Pb, OSn 



2. 90 Pb, 10 Sn 



3. 80 Pb, 20 Sn 



4. 60 Pb, 40 Sn 



5. 50 Pb, 50 Sn 



6. 40 Pb, 60 Sn 



7. 20 Pb, 80 Sn 



8. 10 Pb, 90 Sn 



9. OPb, 100 Sn 



